Judul: Studi pengaruh jenis kayu, tipe perekat dan kondisi pengempaan, terhadap sifat fisis dan mekanis LVl. (laminated veneer lumber )
Abstrak: Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun menyebabkan peningkatan konsumsi terhadap kayu. Peningkatan kebutuhan terhadap kayu tidak diimbangi dengan kemampuan pasokan kayu dari hutan. Kondisi dilematis yang dihadapi dalam pengelolaan hutan di Indonesia seperti yang dipaparkan di atas menuntut adanya upaya dalam peningkatan efisiensi pemanfaatan hasil hutan, khususnya kayu. Salah satu usaha efisiensi pemanfaatan kayu yang dilakukan di Indonesia adalah dengan mengembangkan teknologi pemanfaatannya. Untuk menggantikan peran kayu gergajian dan kayu lapis sebagai bahan bangunan diperlukan suatu produk yang memiliki tingkat efisiensi yang relatif tinggi dan dapat memanfaatkan jenis-jenis kayu yang berkualitas lebih rendah dan dapat tumbuh dengan cepat (fast growing species) yang terdapat di Indonesia. LVL (Laminated Veneer Lumber) sebagai salah satu produk turunan dari kayu lapis, memiliki peluang untuk menjadi produk pengganti dari kayu gergajian dan kayu lapis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis kayu, tipe perekat dan kondisi pengempaan terhadap sifat fisis dan mekanis LVL yang dibuat dari jenis kayu Pinus (Pinus merkusii), Sengon (Paraserianthes falcataria), Jabon (Anthocephalus sp.), Khaya (Khaya anthoteca) dan Afrika (Maesopsis emenii). Contoh uji LVL dibuat dengan ukuran 40 cm x 20 cm dengan ketebalan 2 cm yang kemudian diuji sifat fisis dan mekanisnya. Pengujian sifat fisis meliputi kadar air dan berat jenis, sedangkan pengujian sifat mekanis terdiri dari keteguhan lentur statis dan keteguhan rekat. Pengujian kadar air dan berat jenis menggunakan standar ASTM D 2395-93, pengujian keteguhan lentur statis meng- gunakan standar BS 373: 1957 dan pengujian keteguhan rekat menggunakan standar SNI 01-2704- 1992. Untuk mengetahui pengaruh jenis kayu, tipe perekat dan kondisi pengempaan terhadap sifat fisis dan mekanis LVL, maka dalam penelitian ini digunakan model rancangan acak lengkap pola faktorial 5 x 2 x 2 dengan empat kali ulangan yang terdiri dari tiga faktor. Faktor A adalah jenis kayu (5 taraf), yaitu Pinus (A1), Sengon (A2), Jabon (A3), Khaya (A4) dan Afrika (A5). Faktor B adalah tipe perekat (2 taraf), yaitu urea formaldehida (B1) dan phenol formaldehida (B2). Sedangkan faktor C adalah kondisi pengempaan, terdiri dari kempa panas (C1) dan kempa dingin (C2).
Keyword: lvl

Judul: Pengaruh Jumlah Lapisan dan Bentuk Sambungan Terhadap Sifat-Sifat Laminated Veneer Lumber (LVL) Kayu Sengon (Paraserianthes falcataria L. Nielsen)
Abstrak: Laminated Veneer Lumher (LVL) adalah salah satu jenis produk panil-panil kayu yang terbuat dad lcmbaran-lembaran venir yang direkat dengan arah serat venir dibuat sejajar satu dengan yang lainnya menurut arah memanjang panil (Bakar, 1996). LVL dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan (konstruksi) atau untuk pembuatan furniture, molding dan lain-lain. Untuk memperoleh L VL dengan ukuran atatl penampang yang diinginkan, dapat dibuat sambungall antal' venir. Lembaran-Icmbal'an venir dapat disambung menurut arah lebar atau panjang. Menurut Feifer (1984) bentuk sambungan dalam pembuatan LVL, dapat bempa: endjoinl, bUll joinl, edge joint, rabbe/joint, dadojoinl. lllpjoinl, milerjoinl, mortise and lenonjoin/ selia dovefailjoinl. . ''Sambungan yang tel'dapat pada bahan-bahan konstruksi merupakan sllatu titik lemah terhadap daya tahan memikul beban sehingga harus dirancang sebaik-baiknya untuk memperkecii kelemahan terse but (Sinaga, 1994; Ttdal' dan ldris, 1981 dalam Yanti, 1998). Hasil penelitian Hidayat (1996) menunjukkan bahw3 bentuk sambungan (lmlf joint, plain semI joint, serrated joint serta longue and groove joint) tidak berpengaruh terhadap sifat tisis mekanis papan sambung keeuali sifat modulus elastisitas (MOE). Sambungan bUll joinl dengan kombinasi perekat PVAe dan PF menghasilkan modulus elastisitas (MOE) papan sambung yang lebih tinggi dibanding bentuk sambungan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mempeiajari pengaruh jumiah iapisan dan bentuk sambungan venir iapisan tengah terhadap sifat-sifat fisis mekanis L VL yang terbllat dad kaYlI sengon (Paraserianthes falcataria L. Nielsen). Sistem sambungan venir iapisan tengah masing-masing LVL ada tiga macam yaitll: bUll joint, plain scmfioint dan tongue wul groove joint. Lembaran-Iembaran venir tersambung dirakit menjadi lapisan pemhentllk LVL, dengan eara meletakkannya berselangseling terhadap lembaran venir utuh. LVL yang dibuat terdiri dari tiga mneam ukuran ketebalan yaitu 2,70 em (9 lapis); 3,30 em (11 lapis) dan 3.90 em (13 lapis), sedangkan ukuran panjang masing-masing adalah 100 em dan Iebar 20 em. Perekat yang digunakan sebagai pengikat lembar::m venir bel'upa Urea Fonnaldehida cair sebanyak 161,35 grim', (ekanan kempa 10 kg/em' sclama 24 jam. Pani! yang tcrbentuk selanjutnyn dikondisikan selama 7 had pada sulm kamaI'. Untuk mcngetahui pengarllh jllmlah iapisan dan bentuk sambungan venir tengah terhadap sifat L VL data penelitien dianalisis menggunakan nmeangan faktorial 3 x 4 dalam pola aeak lcngkap. Apabila hasil analisis yang membcl'ikan pengaruh nyata dilanjlltkan dengan uji Wilayah Berganda Duncan. Sifat-sifat LVL yang diuji terdiri dari sifat I1sis (kerapatan, kadar air dan delaminasi) dan mekanis (MOR, MOE dan keteguhan geser horizontal). Pengujian sifat fisis LVL mengaeu pada standar JAS 1639-1986, sedangkan silat mekanis pada standar JAS 1494-1991. I-Iasil pengujian sifat fisis LVL 111enunjukknn bnhwajutnlah iapisnn berpengaruh sangat nyata terhadap sifat fisis, scdangkan bentuk sambungan dan interaksi antara jumlah iapisan dan bentuk sambungan tidak bell)Cngaruh terhadap sifat tcrsebut. Nilai kerapatan LVL tC'l'tinggi (0,50 g/em3) terdapat pada balok (billel) LVL yang konstruksinya terdiri dari 9 dan II lapis pacta setiap sistem sambungan (bull joint, plain sCaJ:/joint serla tongue (fnd groove joint). Nilai kadar air LVL terendah (13,43%) terdapat pada balok (billel) LVL yang konstrllksinya terdifi dari 9 lapis dengan sistem sambungan bUll jOinl. Nilai delaminasi LVL terendah (0%) terdapat pada balok (billei) LVL yang konstruksinya terdiri dal'i 9 dan 11 lapis pada setiap sistem sambungan. Hasil pengttiian sifat mekanis LVL menunjukkan bahwa jumlah iapisan dan bentllk sambungan berpengaruh
Keyword: 

Judul: Trichomonas Gallinae Penyebab Trichomonosis Pada Unggas
Abstrak: Trichomonas gallinae adalah protozoa yang bergerak aktof dengan keempat flagella yang mempunyai layar dan pada salah satu sisinya terdapat membran seperti sirip ikan yang berombak. Spesies dari genus Trichomonas ini mempunyai arti penting pada unggas, karena dapat menyebabkan infeksi pada alat pencernaan bagian atas.
Keyword: